博士（理学）中野 早
学位論文題名
Study onMagnetic Susceptibilityand Resistivity ofLa2̲xSrxCu04 and La2̲xSrxCuMy04(M=Ni, Zn, Ga)(La2̲， Srエ Cu04お よ び La2̲イ Sr， Cui̲， Mッ 04（ M=Ni， Zn， Ga)の磁 化率 と電 気抵 抗に関 する 研究 ）

学位論文内容の要旨§1．序 論 典 型的 な銅 酸化 物高 温超 伝導 物質 であ るLa2・xSrCuO。（La．Sr系）の母結晶（L：CuO。）では、Cu・O
面内のCuサイトにS―1／2のスピンが局在し、TN〜300Kで反強磁性秩序を示す。LaをSrで置換し、Cu．O
面内にホールを導入すると、X〜O．02で反強磁性秩序は消失し、x〜0．06付近で超伝導が現れるが、超伝導相においても反強磁性的なスピンゆらぎが残存している。このことは、La．Sr系に限らず銅酸化物高温超伝導物質の大きな特徴である。従って、銅酸化物高温超伝導体の発見当初から、磁気 的な相互作用と高温超伝導との関係が注目されてきた。このため、反強磁性秩序の消失後、超伝導相に向けてCu．O面内の磁性がどのように変化していくかに大きな興味が持たれている。本研究では、まずLa．Sr系の非超伝導相（O≦x§O．05）において、Cu，O面内の反強磁性相関の発達を反映する反対称交換相互作用による磁化率の増加を調べた。また、La．Sr系の超伝導相におけるスピンゆらぎの性質を磁化率の測定 から詳しく調ペ、スピンゆらぎがキャリアーの運動に与える影響などを議論した。 更に、本研究ではLa．Sr系のCuの一部をNi、Zn、Gaで置換し、La．Sr系の磁性と超伝導との関連性をスピン磁化率、電気抵抗、及び、電子比熱の測定から調べた。
§ 2． 実 験 方 法 磁 化 率 はQuantum‑ Design社 製 の MPMS磁 化 測 定 装 置 を 使 用 した 。 電 気 抵 抗 は 直 流 4端 子 法 、 比 熱 は 断 熱 ヒ ー ト パ ルス 法 に よ り 測 定 し た 。
§3．実験結果と考察a） 非 超 伝 導 相 （ 0≦ x 0.05)の 磁 性 La‑Sr系 の 母 結 晶 (La2Cu04)は 約 530K
で 正方 晶か ら斜 方晶 へ構 造相 転移 し、こ の転 移に 伴っ てCu‑0面内のCuスピン間に反 対称 交換 相互 作用 が働 く。 La2Cu04はネール温度以上で大きなスピンゆらぎ（コメ ンシュレートな反強磁性スピンゆらぎ）が存在する。このため斜方晶相では、反強 磁性的に相関しているスピンが反対称交換相互作用によってCu‑0面に垂直方向にキ ャン トす るた め、 Cu‑0面の 垂直方向に磁場を印可すると磁化率Xは反強磁性相関の 発達と共にネール温度まで増加し続ける。この磁化率の増加は、反強磁性秩序が消 えるx〜0.02以上でも見られるが、xの増加と共に小さくなり、x=0.05ではその存在が分からなくなる。このことから、x〜0.05付近でコメンシュレートな反強磁性ス
ピ ンゆらぎ（ネール状態のゆらぎ）が消失すると超伝導が出現することが明らかとなった。一方、超伝導相（x冫O．06）では、中性子非弾性散乱実験からインコメンシ
ユ レ ー トな反 強磁性 スピン ゆら ぎが存 在する と報告 され ている 。

b） 超 伝 導 相 (0.06く x≦ 0.26)の 磁 性 La‑Sr系 の0.08く x 0.2に お け る磁 化 率
Xは、 ある温度 Tmaxでブロー ドなピー クを示す 。このピ ークはxの増加と共に低温側に シ フト する。 ピークを 示すXの温 度変化部分 xsCDは、温度 に依存し ない部分 xoをパラメータに選び、でぐr）をT―での値xsーふ ズ（T―））で、温度TをT―で規格化す
る と 、ユ ニ バ ーサ ル 曲線 Fに ス ケ ール さ れる 。 Johnsonは、 こ の曲 線Fが 、高温から絶 対零度ま で、伊1/2の 正方格子反強磁性体に対する理論値とよく一致することを示し 、Tm‥以下 の磁化率 の減少は Cuサイトの スピン間 に反強磁性相関が発達するため と 主張 した。 しかし、 本研究で 得られたユ ニバーサ ル曲線Fは 、低温で の減少が非 常 に大 き く 、絶 対 零度 へ の 外挿 値 はp1/2の正方 格子反強 磁性体に おける理 論値
虻ー ″の4割程 度）の半 分以下と なる。．このような磁化率の大きな減少はCuスピンの反 強磁性相 関の発達 として説 明するこ とは困難 であり、低 温で何らかの一重項状態が 発達していることを意味すると思われる。一方、x冫O．2の磁化率Xの温度変化は温 度 の低 下と共 に単調に 増加する が、キュリ ー項とユ ニバーサ ル曲線Fに 従う成分（ユ ニバーサル成分）の和により再現される。従って、バルクの超伝導を示す試料の磁 化 率 は 全 て ユ ニ バ ー サ ル 成 分 を 含 む こ と が 明 ら か と な っ た 。
xくO．2ではxを増加すると、ホールが主にCu．O面内の酸素の2p。軌道に導入され、Tーハを大きく低下させる。一方、xえO．2ではTmのx依存性が非常に弱くなり、更に、キュ リー項が出現することから、x〜O．2を越えて系に導入されたホールは、xくO．2と は 違 う 軌 道 、 あ る い は 、 違 う サ イ ト に 入 る も の と 思 わ れ る 。
一方 、磁化率 の温度に 依存しな い成分ピは、xと共に増加し、常伝導状態の電子比
熱係 数Yと非常 に良く一 致する。 このことから、磁化率の温度に依存しない成分がこの系 のフェルミ レベルでの 状態密度と 関係してい ることが明 らかになっ た。
c） 常 伝 導 状 態 の 電 気 抵 抗 La‑Sr系の x 0.15にお け る 電気 抵 抗pは、 高 温 側では温度 の低下と 共に直線 的に減少 するが、あ る温度T以 下で高温 から外挿された直線より 下に大き くずれる 。一方、 x>0.15での電気抵抗は、下に凸の曲線的な温度変化 に変 わ り 、P以 下 でのずれ も小さく なる。ま た、p‑曲線 に現れる特 性温度rは 磁化率がピークを示す温度′rm
ユェと良く一致することが明らかになった。この両者の一致から、キャリアーの散乱源が主にスピンゆらぎであり、TImヨェ以下での磁化率のユニバー サル成分 の減少が キャリア ーの散乱を減少させていると考えられる。ところ
で、磁化率のユニバーサル成分は、x〜O．15を越えると急速に減少するが、このことは、r以 下の電気 抵抗のず れがやは りx冫0．15で小 さくなる ことと符 合している。
x＞0．15に おけるユニバーサル成分の大きな減少は、Cuのd電子の遍歴性に伴う（インコメ ンシュレ ートな） 反強磁性 スピンゆらぎの減少を反映していると思われる。
d） Cuサ イ ト 置 換 効 果 Cuサ イ ト を Zn、 Gaで 置 換 し た 系 で は 、 Zn、Gaの 周りのCuサイ トに局在 モーメン トが出現し 、プロー ドなピークを示す成分が減少する。
これに 伴って、 T．以下での電気抵抗の減少も抑制される。一方、Niを置換した系では、あ る濃度y。 までは、Zn、Gaを添加した系より、磁化率と電気抵抗に与える影響が 小さ い こと が 明 らか に な った 。 また 、 Zn、 Gaに比 ぺ 、Niを置換 した系の Tの低下は小 さく、Tく 釘。での 電子比熱係 数Yの回復 も小さいことから、Niのぺアブレー
キ ング 効 果は Zn、Gaに 比ぺ 、弱いこ とが分かっ た。NiとZn、 あるいは 、Gaとの置換効果 の違いは 、Niが濃度 y。以下では 十3価であ り、そのスピン構造がCuと同じであ る た め に CuIO面 内 の 磁 性 に 与 え る 影 響 が 小 さ い た め と 思 わ れ る 。

学位論文審査の要旨
主 査 教授 伊 土 政 幸
副 査 教授 熊 谷 健 一
副 査 教 教 授 大 川 房 義
副 査 助
授 小 田
研

学 位 論 文 題 名Study on IVIagnetic Susceptib
ility and Res
istivity ofL
a2̲xSrx
Cu04 and L
a2̲xSrxCuMy04(M=Ni, Zn, Ga)(La2̲オSrエCu04およびLa2̲
エS
r
エCui̲
ッM，04（M‑Ni，Zn，Ga)の磁化率と電気抵抗に関する研究）

L
a2一xSrエCu04(
La−Sr系）は代表的な銅酸化物高温超伝導体の1っで、近年、超伝導の発現機構に関 する研究が活発に行われている。母結晶La2Cu04のネール温度TwIl300K以上で見られる反強 磁性スピン揺らぎは、超伝導を示す試料においても残存する。反強磁性スピン揺らぎは、La−Sr系に限らず全ての銅酸化物超伝導体の常伝導相で存在することから、高温超伝導との関 連性に大きな興味が持たれている。しかし、そのスピン揺らぎの性質についてはまだ不明な 点が多い。一方、銅酸化物高温超伝導体では、従来型超伝導体と違って磁性不純物であるNiよりもZn、Gaといった非磁性不純物のほうが強い対破壊 効果をもたらす。このため、不純物効果に関する研究も数多く行われている。
以上の研究状況を踏まえ、著者は、La2C
u04で見られる反対称交換相互作用による磁化率の増加がC
u−O面内の（コメンシュレートな）反強磁性相関の発達度を反映することに着目し、反強磁性 スピン揺らぎが超伝導相へ向けてどう変化するかを系統的に調べた。またL
a−Sr系の常伝導 相におけるスピン揺らぎを磁化率xsから詳細に調べ、低 温でのスピン状態やスピン揺らぎ がキャリアーの運動に与える影響を議論した。さらに、 Cuの一部をNi、Zn、Gaで置換し、不純物が系の磁性や超伝導に与える影響をスピン磁化率で、電気抵抗p、電子比熱の測 定 等 か ら 調 べ た 。 そ の結 果 、 著 者 は 以 下 に 挙げる 一連 の結 論を得 た。
1）低ホール濃度領域のコメンシュレートな反強磁性スピン揺らぎは、ホール濃度の増加と共に抑えられ、超伝導が出現するホール濃度p=0.05付近で消失する。この結果は、コメンシュ
レ ート な反 強磁 性 スピ ン揺 らぎ は超 伝導と競合することを示した点で高く評価でき る。
2）超伝導を示すLa―Sr系のXs‑T曲線（T〉Tc）は全てスケール則に従う。また、そのユニバー
サル曲線Fは、高温で（インコメンシュレイトな）反強磁性的揺らぎ状態にあるスピン系が、低温で一 重項状態へ移行するとして理解できる。現在、このスピン一重項状態と超伝導におけ る 一 重 項 状 態 と の 関 連 性 に 多 く の 研 究 者 の 関 心 が 寄 せ られ て い る 。
3） T>
Tcでのp−T曲線とxs−T曲線との比較から、La−Sr系ではキャリアーの散乱源が主にスピン揺らぎであることを明らかにした。
― 75 ‑4） NiがZn、Gaと違う不純物効果をもたらす原因は、 Niでは3dxZ̲
yZ軌道のスピン 構造がCu2+イオンと同一となるためである。この結果は、銅酸化物高温超伝導体における不純物効果の謎を解く重要な一歩と位置づけられる。
以上の著者の研究は、Laz
̲.
SrエC
u04系におけるスピン揺らぎや不純物効果について幾っかの新知見を与えるものであり、銅酸化物高温超伝導体における今後の研究の進展に資するところ大となるものがある。
よって、著者は北海道大学博士（ 理学）の学位を授与される資格があるものと認める。

‑ 76―